-280- 



Mineralogie. 



Kapitel beschriebenen Justit die Hohlräume der Clausthaler Schlacke aus- 

 füllt. Der Zusammensetzung 50.9 % Fe 2 Si0 4 , 2.7 ° Zn 2 SiÜ 4 , 5,1 % Mg s Si0 4y 

 41,2 % Ca 2 Si0 4 entspricht das Achsenverhältnis a : b : c = 0,4371 : 1 : 0,5768, 

 die Brechungsexponenten r D = 1,7430, « D = 1,6958, ß D = 1,7340, 2V D über 

 b = a = 48° 40'. Die optischen Konstanten sind im ganzen für acht 

 verschiedene Wellenlängen bestimmt worden. Die Dispersionskurve von 

 y — ß zeigt im Rot und Blau unternormalen Verlauf und in der Nähe 

 von A D einen ausgesprochenen Wendepunkt. Das ganze über die Olivin- 

 gruppe vorhandene Material wird einer Diskussion unterzogen und die 

 Stellung des Eisenzinkkalkolivins innerhalb der Olivinfamilie festgelegt. 



Die übrigen sieben Kapitel gehören zusammen und beschäftigen sich 

 im wesentlichen mit jenen quadratischen Schlackensilikaten, die bisher 

 nach dem Vorgang Vogt's zu den Melilithen gestellt werden. Dieser 

 umfangreichere Teil der Arbeit beginnt mit dem oben schon erwähnten, 

 neben dem Olivin in den Drusen der Clausthaler Schlacke vorkommenden, 

 ebenfalls zinkhaltigen, quadratischen Silikate, das die Zusammensetzung 

 (Mg, Fe, Zn, Mm Ca) 3 Si 2 7 besitzt, wobei merkwürdigerweise das Ver- 

 hältnis von Ca zu der Summe der übrigen Metalle genau gleich 1 : 1 ist. 

 Das AI-freie Silikat hat, wie die Formel zeigt, nichts mit dem AI-freien 

 VoGT'schen Akermannit zu tun und erhält daher den eigenen Namen 

 Justit. Die optischen Verhältnisse wurden mit Spektrometer und Babinet- 

 schem Kompensator für acht verschiedene l des Sonnenspektrums untersucht. 

 Der Justit besitzt ein ausgesprochenes Minimum der Doppelbrechung im 

 Gelbgrün, das sich jedoch wegen des hohen, absoluten Wertes der negativen 

 Doppelbrechung — £ D = 1,6581, w D = 1,6712 — in den Interferenzfarben 

 erst bei der Kompensation durch Quarzkeile äußert. 



Zum Vergleich wurde zunächst der von John E. Wolff 1 beschriebene 

 Hardystonit (Ca, Zn) 3 Si 2 7 herangezogen, der ganz ähnliche Eigenschaften 

 zeigt wie der Justit. Seine genaue optische Untersuchung erforderte dann 

 eine neue Analyse und Dichtebestimmung, die alle an wirklich identischem 

 Materiale ausgeführt worden sind. Die Zusammensetzung weicht von der 

 des WoLFF'schen Hardystonits nur unerheblich ab. Der Hardystonit zeigt 

 ein Minimum der starken, negativen Doppelbrechung zwischen den Fraun- 

 HOFER'schen Linien B und C. Die Interferenzfarben sind infolgedessen 

 mehr übernormal. Das Verhältnis von Ca zu Mg usw. ist 2 : 1. 



Einen weiteren Beitrag lieferte eine Eisenfrischschlacke von Bochum^ 

 die fast nur aus quadratischen Kristallen bestand, und die in der gleichen 

 Weise untersucht wurde wie der Justit und Hardystonit. Die Analyse führt 

 zu der Formel (Ca, Mg, Fe, Mn) 3 Si 2 7 . Das Verhältnis von Ca zu Mg usw. 

 ist hier 2 : 1. Die optische Untersuchung war wesentlich schwieriger. 

 Der Kern der Kristalle ist optisch positiv mit negativer, der Rand optisch 

 negativ mit positiver Dispersion. Die ganz ungewöhnlichen Interferenz- 

 farben sind unternormal. Der Dispersionsverlauf der Doppelbrechung wird 

 Schritt für Schritt vom Kern zum Rand verfolgt. Die Möglichkeiten 



1 Zs. Krist. 32. 1900: 1 u. 33. 1900. 147. 



